( 787 ) 



entre les quantités de glucine et de potasse varie de i, ou même de ^, à ^. 

 Le silicate renfermant iGPO'-f-KO a été obtenu sans aucun mélange 

 dans un milieu notablement alcalin dès l'origine; le silicate renfermant 

 GPO' + KO est celui qui se tonne le plus abondamment dans un milieu 

 originairement neutre. 



)) Dans les dépôts les plus lourds la proportion de glucine s'élève beau- 

 coup; il n'y a pas lieu d'en donner une valeur numérique, exagérée sans 

 aucun doute par les inclusions amorphes qui troublent ou détruisent la 

 transparence d'une partie des cristaux. Toutefois, dans ces dépôts, on trouve 

 isolés des cristaux transparents, et l'on doit admettre que, en raison même 

 de leur densité, ceux-ci renferment plus de J d'équivalent de glucine. 



» La glucine forme donc au moins deux séries de composés, renfermant 

 Tune ^, l'autre i"' de cette base pour 1^"^ de potasse. 



» Les composés aluminiques renferment 4"'' i 5*"' de silice pour 1'^'' de 

 potasse. Il est relativement facile de préparer des produits entiers homo- 

 gènes contenant exactement 4SiO', comme la leucite, ou 5SiO- ('). 



M Les composés gluciniques, aussi bien les cristaux les plus lourds que 

 les cristaux les plus légers', renferment 4'^''> ^3 à 4'"'>95 de silice pour l'^^'de 

 potas.se. Le produit entier est toujours hétérogène et, selon toute vraisem- 

 blance, il résulte de la cristallisation simultanée de silicates à 4*'' et de 

 silicates à 5'^'^ de silice. Si d'ailleurs nous n'avons pu, au cours de ces expé- 

 riences, isoler un silicoglucinate renfermant seulement 4*^'' de silice pour 

 i"^*" de potasse, nous avons réussi à le préparer en utilisant la méthode qui 

 a permis à MM. Fouqué et Michel Lévy de préparer la leucite aluminique, 

 c'est-à-dire par la fusion des éléments à haute température, suivie de 

 recuit. La fusion doit être faite très rapidement, pour qu'il ne se_ produise, 

 ni cristallisation de glucine ni volatilisation d'alcali. On obtient alors une 

 masse qui affecte la forme extérieure de l'icositétraèdre et qui, en plaques 

 minces, agit faiblement sur la lumière polarisée ; c'est la leucite glucinique 

 4SiOSGPO%KO. 



)> IL Nous avons fait cristalliser en grand nombre, dans le vanadate 

 neutre de potasse, des silicates renfermant à la fois de la glucine et de 

 l'alumine. Leur forme est toujours celle de l'icositétraèdre a'-. Dans les 

 cristaux transparents et de densité homogène, le rapport entre la silice et 



la potasse est resté compris entre 4, 3 et 4. S, le rapport -yjr- a varié de 0,70 



(') A n/ialc's de l'Ecole Normale supérieure, T' séiie, t. IX. p. 365. 



